66 
üntersuchungsmethoden. 
das Gelb zweiter Ordnung zunächst gleich ist mit derjenigen einer auf den Mikro- 
skoptisch unter 45° zu den Nicolhauptschnitten gelegten Quarzplatte, welche 
dieselbe Farbe liefert. Nach Beseitigung der letzteren wird der zu untersuchende 
Mineralschnitt eingestellt und der Quarzkeil so weit verschoben, bis seine Inter- 
ferenzfarbe mit derjenigen des Minerals identisch ist. Gibt der Quarzkeil nur die 
Farben erster bis dritter Ordnung, welche gewöhnlich zur Vergleichung ge- 
nügen, liefert der Krystall aber solche noch höherer Ordnung, oder ist er so 
dünn, dass er noch keine deutliche Farbe zeigt, so legt man eine oder mehrere 
dünne Quarzplatten so auf denselben, dass die Combination die mit dem Quarz- 
keil vergleichbaren Farben erzeugt. Ist vorher der Nullpunkt des Quarzkeils 
und die Verschiebung desselben, welche einer Zunahme der Phasendifferenz um 
eine Wellenlänge entspricht, bestimmt worden, so gibt die Ablesung an der 
Mikrometerschraube nach Einstellung der Gleichheit der Farben direct die von 
der untersuchten Krystallplatte hervorgebrachte Phasendifferenz. — Die Bestim- 
mung der Dicke erfolgt nach den früher angegebenen Methoden. Übrigens kann 
die Bestimmung der Dicke auch ganz entbehrlich gemacht werden, indem man 
einige kleine Quarzpartikel parallel der Axe mit dem Präparat zusammenschleift 
und auch für diese die Phasendifferenz nach dem vorstehend angegebenen Ver- 
fahren ermittelt. Die Differenz der beiden Breehungsexponenten des untersuchten 
Minerals ist dann gleich derjenigen von w und s des gleich dicken Quarzes, 
multiplieirt mit dem Verhältniss der durch das Mineral und den Quarz bewirkten 
Phasendifferenzen (Bull. soc. minör. VI. 1883. 143]. — Vgl. auch noch über die 
Bestimmung der Differenz der Brechungsexponenten vermittels des Babinet’schen 
Compensators Mallard, ebendas. VI. 1883. 129. 
Die folgenden Zahlenangaben für w — s bei den einaxigen, und -/ — a bei 
den zweiaxigen Mineralien sind der Tabelle von Michel Levy (Les mineraux des 
roches, Paris 1888. 67) entlehnt, weshalb hier und da minimale Abweichungen 
von späteren Anführungen, welche auf anderen Quellen beruhen, verkommen. 
Leucit 
0,001 
Andalusit 
0,011 
Lävenit 
0,030 
Pennin 
0,001 
Anorthit 
0,013 
Orthit 
0,032 
Vesuvian 
0,002 
llypersthen 
0,013 
Meionit 
0,036 
Apatit 
0,004 
Wollastonit 
0,014 
Olivin 
0,036 
Beryll 
0,005 
Chloritoid 
0,015 
Epidot 
0,038 
Melilith 
0,005 
Disthen 
0,016 
Meroxen 
0,040 
Nephelin 
0,005 
Turmalin 
0,020 
Muscovit 
0,042 
Zoisit 
0,006 
Sillimanit 
0,021 
Anatas 
0,050 
Orthoklas 
0,007 
Augit 
0,022 
Akmit 
0,052 
Axinit 
0,009 
Gern. Hornblende 
0,023 
Zirkon 
0,062 
Korund 
0,009 
AnthophylUt 
0,024 
Zinnstein 
0,097 
Enstatit 
0,009 
Diallag 
0,024 
Titanit 
0,121 
Gyps 
0,009 
Aktinolith 
0,025 
Aragonit 
0,155 
Quarz 
0,009 
Arfvedsonit 
0,027 
Calcit 
0,172 
Oordierit 
0,010 
Tremolit 
0,027 
Dolomit 
0,179 
Staurolith 
0,010 
Cancrinit 
0,029 
Rutil 
0,287 
Topas 
0,010 
Diopsid 
0,029 
